( 'B6 ) 

 cation des aciers chromés, il a fallu préparer au haut fourneau un alliage de 

 fer et de chrome très riche en carbone, le ferrochrome. 



» La présence du fer et du charbon dans ce dernier composé a empêché 

 d'étendre cette étude et l'on ne connaît pas les alliages que le chrome peut 

 fournir avec les autres métaux. 



» Les recherches que nous publions aujourd'hui permettront vraisem- 

 blablement de combler cette lacune. 



» Préparation. — Nous avons déjà indiqué comment il était facile au 

 moyen de la haute température produite dans notre four électrique de 

 réduire avec facilité le sesquioxyde de chrome par le charbon, soit dans 

 un appareil intermittent (' ), soit dans un appareil continu (^). Dans ce 

 dernier cas, nous avons employé un four électrique qui contenait un tube 

 de charbon légèrement incliné recevant à l'extrémité supérieure le mélange 

 aggloméré de sesquioxyde et de carbone et laissant couler à l'extrémité 

 inférieure le métal liquide. Ce tube de charbon était chauffé dans notre 

 modèle de four électrique à réverbère et à électrodes mobiles que nous 

 avons décrit précédemment. 



» C'est au moyen de cet appareil qu'il nous a été facile de préparer les 

 2o''s de chrome métallique que nous avons l'honneur de présenter à l'Aca- 

 démie. 



)) La fonte ainsi obtenue contenait des quantités assez grandes de char- 

 bon. Nous avons étudié les différentes conditions de formation de ce 

 métal et nous avons pu préparer deux composés définis et cristallisés du 

 chrome et du carbone. 



)) Carbure de formule C-Cr>\('). — Lorsque l'on chauffe dans le creuset 

 du four électrique, pendant dix à quinze minutes, du chrome métallique en 

 présence d'un grand excès de charbon (35o ampères et 70 volts), on ob- 

 tient un culot friable rempli de cristaux d'un carbure de chrome répon- 

 dant à la formule C*Cr\ Ce carbure se présente en lamelles très bril- 



(') Henri Moissan, Préparation rapide du chrome et du manganèse à haute 

 température [Comptes rendus, t. CXVI, p. 349). 



{-) Henri Moissan, Sur un nouveau modèle de four électrique à réverbère et à 

 électrodes mobiles {Comptes rendus, t. CXVH, p. 679). 



(') Ce carbure nous a donné à l'analyse les chiftVes suivants : 



1. 2. Théorie. 



Chrome 86, 5o 86,72 86,67 



Carbone i3,io 18,21 i3,33 



